局域表面等离激元可以由自由空间的光直接激发,这也是局域表面等离激元的优点所在.研究铋化物发光玻璃中纳米银颗粒的表面等离激元对铒离子发光的增强效应、进一步的提高铋化物发光玻璃中铒离子的发光性能很有意义.首先,测量了(A)Er3+(0.5％)Ag(0.5％):铋化物发光玻璃与(B)Er3+(0.5％):铋化物发光玻璃样品的吸收谱,发现(A)Er3+(0.5％)Ag(0.5％):铋化物发光玻璃在约600.0 nm处有一个较弱的宽的银表面等离激元共振吸收峰.同时发现两者都有典型的铒离子的吸收峰,它们的吸收几乎完全一样:在波峰形状、峰值强度和峰值波长等方面都很相近.测量了(A)Er3+(0.5％)Ag(0.5％):铋化物发光玻璃和(B)Er3+(0.5％):铋化物发光玻璃样品的激发谱,发现有位于379.0,406.0,451.0,488.0和520.5 nm的5个550.0 nm可见光的可见激发谱峰,和位于379.0,406.5,451.0,488.5,520.5,544.0,651.5和798.0 nm的8个1531.0 nm红外光的红外激发谱峰,容易指认出依次为Er3+的4 I15/2→4 G11/2,4 I15/2→2 H9/2,4 I15/2→(4 F3/2,4 F5/2),4 I15/2→4 F7/2,4 I15/2→2 H11/2,4 I15/2→4 S3/2,4 I15/2→4 F9/2和4 I15/2→4 I9/2跃迁的吸收峰,通过测量发现(A)Er3+(0.5％)Ag(0.5％):铋化物发光玻璃相对于(B)Er3+(0.5％):铋化物发光玻璃样品的可见和红外激发谱的最大增强依次分别是238％ 和133％.最后,测量了它们的发光谱,发现有位于534.0,547.5和658.5 nm的三组可见发光峰,容易指认出依次为Er3+的2 H11/2→4 I15/2,4 S3/2→4 I15/2,4 F9/2→4 I15/2荧光跃迁.还发现红外发光峰位于978.0和1531.0 nm,依次为Er3+的4 I11/2→4 I15/2和4 I13/2→4 I15/2的荧光跃迁.通过测量发现(A)Er3+(0.5％)Ag(0.5％):铋化物发光玻璃相对于(B)Er3+(0.5％):铋化物发光玻璃样品的可见和红外发光谱的最大增强依次分别是215％ 和138％.对于银表面等离激元增强铒离子发光的机理,认为主要为纳米银颗粒的局域表面等离激元共振,造成金属纳米结构附近产生的局域电场的强度要远大于入射光的电场强度,从而导致了金属纳米结构对入射光产生强烈的吸收和散射,进而导致了荧光的增强;即局域表面等离子体共振局域场的场增强效应.
银纳米颗粒 发光增强 铒离子 表面等离激元 铋化物的发光玻璃